756 



dem losen — meist aus amorphem Kieselsäurehydrat bestehenden — Nie- 

 derschlage, wurde die Röhre mit Wasser mehrmals ausgespült und längere 

 Zeit behandelt, um jeden löslichen Stoff völlig zu entfernen. An der so 

 gereinigten und durch Erwärmung wieder getrockneten Röhrenwandung 

 gewahrte man, selbst schon bei mässiger Vergrösserung mittelst der Loupe, 

 sehr scharf ausgebildete Krystalle. Einige derselben hatten Oktaeder- 

 Form, andere waren Combinationen von Oktaeder und Hexa- 

 eder, letztere Gestalt jedoch niemals für sich auftretend. An den gröss- 

 ten dieser Krystalle erreichten die Kanten eine Länge von 0,07 Mm. — 

 Wiederholungen dieses Versuchs gaben anfangs kein so günstiges Resul- 

 tat, bis sich herausstellte, dass zum vollkommnen Gelingen eine Tempera- 

 tur von nicht unter 240° erforderlich sei. Schöne und ausserordentlich 

 zahlreiche Krystalle bildeten sich bei einer fast 250° erreichenden Tem- 

 peratur. Ein höherer Hitzgrad hatte leider stets das Explodiren dieser 

 Glasröhren zur Folge, obwohl sie aus schwer schmelzbarem Kaliglas be- 

 standen und 3 Mm. Wanddicke bei kaum 14 Mm. Durchmesser im Lich- 

 ten besassen. Dagegen ist es nicht nothwendig, jene filtrirte saure Solu- 

 tion von Kieselfluorcalcium anzuwenden, sondern es genügt, krystallisirtes 

 (neutrales) Kieselfluorcalcium in fester Gestalt in die Röhre zu bringen 

 und Chlorcalciumlösung darauf zu giessen. Dann wird die Röhre so zuge- 

 schmolzen, dass etwa ein Drittel ihres Innern mit Luft erfüllt bleibt, im 

 Kanonen-Apparat allmählich bis auf 250° erhitzt, einige Stunden in dieser 

 Temperatur erhalten und darauf langsam abkühlen gelassen. Die gebil- 

 deten Flussspathkrystalle sitzen so fest an der — vollkommen durchsichtig 

 gebliebenen — Röhrenwandung, dass keine Gefahr vorhanden, sie beim 

 wiederholten Ausspülen der Röhre wegzuwaschen. Die Verf. erhielten auf 

 diese Weise so zahlreiche Krystalle, dass die Röhrenwandung stellenweise 

 mit kleinen Oktaedern dicht inkrustirt war. Die meisten derselben 

 hatten etwa 0,02 Mm. Kantenlänge; darunter kamen aber einzelne grös- 

 sere mit Kantenlängen bis zu 0,08 Mm. vor. Der chemische Hergang bei 

 dieser gegenwärtigen Zersetzung der genannten beiden Salze lässt sich 

 folgendermassen auffassen: 



3CaF 4- 2SiF 3 ) / 9CaF 



6CaGl == 2Si0 3 



6H0 ) (6H€1 

 Als Zersetzungsprodukte werden also Fluorcalcium (Flu s s s p ath), 

 Kieselsäure (in Gestalt von Kieselsäurehydrat) und Chlorwasser- 

 stoffsäure gebildet. — Nachdem es gelungen war, Flussspath als Zer- 

 setzungsprodukt zu erzeugen, versuchten die Verf. Flussspathkrystalle auf 

 einfacherem Wege darzustellen : aus einer Solution von Fluorcalcium in 

 Wasser. Frisch bereitetes amorphes Fluorcalcium ist in Wasser nicht 

 ganz unlöslich. Eine solche Solution gab beim Verdunsten sowohl über 

 Schwefelsäure im Exsiccator als im Vacuum, keine deutlich erkennbaren 

 Krystalle bei lOOfacher linearer Vergrösserung, deren sich die Verf. meist 

 bei ihren Versuchen bedienten. Selbst bei 600facher Vergrösserung blieb 

 es ungewiss, ob einige als hexaedrische Gestalten erscheinende Gebilde 



